9 
alkohol, för att afskilja salmiaken. Efter torrk- 
nihg upphettades den, i lufttomt rum, för att 
befria den från fugtighet.  Upplöst i salpeter- . 
syra gaf den ett högst ringa spår af silieium,” 
men lösningen var gul, ehuru mindre färgad än 
förut. 3 centigr. af denna boron, digererade med 
en upplösning af saltsyradt guld, gåfvo o.298 gr. 
reduceradt guld , hvilket svarar emot 54.5 p. c. 
syre i boraxsyran. & centigrammer af samma 
boron, upplöste i salpetersyra, hvarvid lösnin- 
gen öfvermåttades med en bestämd vigt blyoxid, 
afdunstades till torrhet och glödgades i en vägd 
platinadegel, så länge massan något förlorade i 
vigt, gåfvo 0.142 gr. boraxsyra 1 blyoxiden, hvar- 
efter boraxsyran skulle hålla 57.75 p. c syre. 
" Då detta kommer det förra försöket nära och är 
ungefär 5 gånger natronets syre i boraxen,; för- 
anledde detta den förmodan jag ofvanföre åbe- 
ropat, att boraxsyrans sammansättning möjligen 
kunde svara deremot. å 
> Jag beredde då en ny portion boron på 
det sätt att ganska rent flusspatsyradt borkali 
blandades i jerndegeln med kalium och reduce- 
rades. På detta sätt erhåller man boron lättast 
och med mindsta förlusten af kalium, men pro- 
ducten är svårare att uttvätta, emedan den hål- 
ler odecomponeradt och glödgadt flusspatssyradt 
borkali, som endast genom Jångvarig tvättning 
med en kokhet upplösning af salmiak kan ut- 
dragas.  Caustik ammoniak i vattnet ökar ej 
dubbelsaltets löslighet och saltsyra löser det icke 
eller lättare. Efter denna borons utglödgning 
i vätgas, hvarvid fugtighet och fluoborsyra ut- 
vecklades, tvättades den åter med vatten, och 
upplöstes nu icke mer. Efter full uttvättning, ' 
upphettades den i lufttomt rum och inlades;, se- 
